(936) 



composé, sauf le mélange d'acide nitrique et lluorhydrique qui le dissout complèle- 

 iTient. 



» Les alcalis fondus, les carbonates ou le mélange de nitrate et de carbonate alca- 

 lins l'attaquent facilement. 



» Conclusions. — L'emi)loi du siliciure de cuivre comme dissolvant du 

 siliciure de fer nous a permis de préparer le composé SiFe très bien 

 cristallisé. 



» Nous avons constaté que le siliciure de cuivre à haute température 

 était dissociable ou susceptible de céder son silicium à un métal tel que le 

 fer, présentant vraisemblablement plus d'affinité que lui pour le silicium. 

 Cette réaction peut être appliquée à la préparation d'autres siliciures 

 métalliques, et nous avons en effet vérifié ce fait pour quelques-uns d'entre 

 eux, notamment pour les siliciures de cobalt, de nickel et de chrome. 



» L'emploi de l'arséniure et de l'antimoniure de cuivre nous a conduit à 

 des résultats comparables et nous a fourni ainsi un nouveau moyen de con- 

 tinuer l'étude de ces composés binaires. » 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur la préparation et les propriétés d'un sous-phos- 

 phure de cuivre cristallisé ( ' ). Note de M. Georges Maronne au, présentée 

 par M. Henri Moissan. 



« Dans une Note sur le phosphure de calcium (^), M. Moissan vient de 

 démontrer que par réduction du phosphate de calcium par le charbon, au 

 four électrique, on pouvait obtenir le phosphure cristallisé P^Ca'. Nous 

 avons élendu la même réaction à d'autres phosphates et nous avons entre- 

 pris quelques recherches en vue d'étudier la stabilité des phosphures mé- 

 talliques à la haute température du four éleclrique. 



» Nos premiers essais ont porté sur les composés du cuivre. Nous 

 avons cherché à préparer un phosphure de cuivre en réduisant le phos- 

 phate de cuivre par le charbon dans le four électrique de M. Moissan. 



» Nous avons, pour cela, chaufTé au four électrique un mélange : de phosphate de 

 cuivre, 4oo parties; coke de pétrole, loo parties; préalablement comprimé et séché 

 au four Perrot. 



« Nous avons obtenu après chaque opération un culot métallique bien fondu, assez 



(') Ce travail a été fait au laboratoire des Hautes Études de M. Moissan. 

 (') Henri Moissan, PréparaUon et propriétés du phosphure de calcium cristallisé 

 (.Comptes rendus, l. CXXVHI, p. 787). 



